TCVN11414-4:2016

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11414-4:2016 về Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 4: Thử nghiệm đun sôi trong dung dịch axit HCL TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 114 1 4-4:2016 MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG - VẬT LIỆU CHÈN KHE GIÃN DẠNG TẤM - PHẦN 4: THỬ NGHIỆM ĐUN SÔI TRONG DUNG DỊCH AXIT HCL Concrete pavement - Preformed expansion joint filler - Part 4: Boiling in hydrochloric acid test Lời nói đầu TCVN 11414:2016 do Viện Khoa học và Công nghệ GTVT biên soạn, Bộ Giao thông Vận tảiđề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệcông bố. Bộ TCVN 11414: 2016, Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe dạng tấm gồm cácphần sau: - Phần 1: Xác định độ phục hồi và khả năng chịu nén. - Phần 2: Xác định độ đẩy trồi của vật liệu. - Phần 3: Xác định độ giãn dài trong nước đun sôi. - Phần 4: Thử nghiệm đun sôi trong dung dịch axit HCL. - Phần 5: Xác định hàm lượng nhựa. - Phần 6: Xác định độ hấp thụ nước. - Phần 7: Xác định khối lượng riêng. MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG - VẬT LIỆU CHÈN KHE GIÃN DẠNG TẤM - PHẦN 4: THỬ NGHIỆM ĐUN SÔ I TRONG DUNG DỊCH AXIT HCL Concrete pavement - Preformed Expansion Joint Filler - Part 4: Boiling in Hydrochloric Acid Test 1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm đun sôi trong dung dịch axít Clohydric (HCL) vật liệu chèn khe giãn dạng tấm dùng cho mặt đường bê tông xi măng trongxâydựngđường ô tô, đường cao tốc, đường đô thị, có thể tham khảo áp dụng cho xây dựng đường sân bay. 1.2 Phương pháp thử nghiệm đun sôi trong dung dịch axít Clohydric (HCL) được áp dụng với các loại vật liệu chèn khe giãn dạng tấm loại gỗ xốp và gỗ xốp tự co giãn. 2. Tài liệu viện dẫn Tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Tài liệu viện dẫn không ghinăm công bố áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). AASHTO M153, Specification for Preformed Sponge Rubber and Cork Expansion Jo i nt Filler for Concrete Paving and Structure Construction (Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với vật liệu chèn khe giãn dạng tấm loại cao su xốp và gỗ xốp sử dụng cho mặt đường bê tông và kết cấu xây dựng). 3. Thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt nêu trong TCVN11414-1:2016. 4. Quy định chung Phương pháp thử xác định khả năng chống chịu của vật liệu trong môi trường axít Clohydric(HCL) đun sôi được dùng để đánh giá độ bền và tuổi thọ của vật liệu chèn khe dạng tấm loại gỗxốp và gỗ xốp tự co giãn. Việc đánh giá sẽ được tiến hành ngay sau khi kết thúc quá trình đun sôibằng cách quan sát độ phân rã, bong bật của các hạt vật liệu khỏi bề mặt mẫu, sự phân mảnh hayđộ bền đàn hồi còn lại của mẫu vật liệu. 5. Thiết bị, dụng cụ 5.1 Thước kẹp - để đo chiều dài và chiều rộng của mẫu với độ chính xác ± 0,25 mm. 5.2 Tấm dưỡng - bằng thép có kích thước 102 mm x 102 mm được gia công từ tấm kim loại dày13 mm. Sai số cho phép về chiều dài và chiều rộng - 0,13 mm. 6. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu 6.1 Lấy mẫu Mẫu đại diện được lấy với lượng vật liệu đảm bảo chế tạo đủ số mẫu với kích thước 114 mm x 114mm phục vụ thử nghiệm. Tỷ lệ lấy mẫu đại diện của vật liệu chèn khe giãn dạng tấm là 1 mẫu / 90 m 2 .Mẫu được bảo quản và vận chuyển an toàn về phòng thí nghiệm. 6.2 Chuẩn bị mẫu 6.2.1 Với vật liệu chèn khe giãn dạng tấm loại gỗ xốp, tiến hành cắt 1 mẫu kích thước 102 mm x 102mm. Mẫu được cắt khi vật liệu còn mới, vuông vức và sử dụng tấm dưỡng quy định tại 5.2 để cắttheo kích thước qui định. 6.2.2 Với vật liệu chèn khe giãn dạng tấm loại gỗ xốp tự co giãn, sau khi đun mẫu trong nước sôitrong vòng 1 h, làm khô mẫu trong không khí trong 24 h. Sau đó cắt 1 mẫu theo kích thước quy định tại6.2.1. 6.2.3 Chiều dày mẫu được xác định chính xác đến 0,025 mm. 7. Cách tiến hành Ngâm mẫu vào dung dịch a xít Clohydric (HCL), khối lượng riêng tương đối của dung dịch a xítClohydric là 1,19 (tương ứng với nồng độ axit là 38%) và đun sôi trong 1 h. Đánh giá sự phân rãcủa mẫu trong môi trường a xít HCL. 8. Biểu thị kết quả 8.1.1 Việc đánh giá sự phân rã vật liệu được tiến hành ở thời điểm kết thúc quá trình đun sôi. Từnhững đánh giá về sự bong bật của các hạt gỗ xốp trong quá trình đun sôi; đánh giá tính đàn hồi hoặctính bở mục, dễ nứt vỡ thành từng mảng của mẫu vật liệu; đánh giá sự xuất hiện các lỗ rỗng trên bềmặt mẫu hay sự bong bật của các hạt gỗ xốp khi dùng ngón tay chà xát trên mặt mẫu để quyết địnhchấp thuận hay loại bỏ vật liệu. 8.1.2 Một lượng hòa tan nhỏ hay sự phồng nở nhỏ của mẫu không được coi là sự phá hoại mẫu. Cáchạt vật liệu bong bật khỏi bề mặt mẫu trong quá trình cắt mẫu không được tính đến khi đánh giá theophương pháp thửnghiệm này. 9. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm cần các thông tin sau: - Viện dẫn tiêu chuẩn này; - Thông tin đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm; - Thông tin mẫu (loại vật liệu, số lượng mẫu, điều kiện chế bị, trạng thái mẫu, kích thước); - Kết quả thí nghiệm; - Người thực hiện, người kiểm tra; Các mục khác khi có yêu cầu. MỤC LỤC 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt 4. Quy định chung 5. Thiết bị, dụng cụ 6. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu 7. Cách tiến hành 8. Biểu thị kết quả 9. Báo cáo thử nghiệm